2q4 MEMOIRE 



Il manquait deux choses à l'argile infusible et sensiblement 

 exempte de chaux qu'on nomme argile plastique : 



1° La quantité d'alumine que renferment, en général, les kaolins 

 employés à Sèvres; 



2° La potasse, qui n'y est, comme on le sait par les expériences 

 de M. Mitscherlich, qu'en très-faible proportion. 



Les expériences suivantes vont montrer comment nous avons 

 tâché d'y suppléer. 



§ VIII. 



U argile plastique de Dieux remplaçant le kaolin. 



Nous avons éprouvé ici beaucoup de difficultés à opérer ce rem- 

 placement. Nous avions prévu celle qui devait résulter de l'emploi, 

 l'argile plastique étant beaucoup plus liante que le kaolin ; mais cette 

 argile ne renfermant pas la quantité de potasse qui était nécessaire 

 pour arriver aux mêmes proportions de matières élémentaires de la 

 porcelaine de Sèvres, il a fallu aller la chercher dans des corps qui 

 n'étaient plus des matières argileuses. 



Étant obligés, à cause de la composition de la fritte, de diminuer 

 la proportion de l'argile plastique, nous avons dû prendre l'alumine 

 qui nous manquait par suite de cette réduction, dans l'alumine pure 

 résultant de la décomposition de l'alun. La potasse, à cause de sa dis- 

 solubilité, ne peut être introduite immédiatement dans une pâte : il 

 a donc fallu l'enfermer dans une fritte. On détermina, par l'ana- 

 lyse , la composition de cette fritte ; mais comme dans cette pre- 

 mière expérience la fritte ajoutait à la pâte une grande quantité de 

 silice, il fallut réduire d'autant la proportion de l'argile plastique de 

 Dreux et remplacer l'alumine, que cette réduction enlevait, par de 

 l'alumine artificielle. 



